Beiträge zur Kenntnis der hydrothermalen Silikate. si 
Zusatz, der seinerzeit von Baur für unwesentlich gehalten worden 
war, von grosser Bedeutung gewesen. Es war daher naheliegend, 
weitere Versuche in dieser Richtung zu machen, indem zu den amorphen 
Oxyden und Wasser noch HCl, meist in Form von Kalziumchlorid 
als Mineralisator zugefügt wurde. So entstanden die Versuche, welche 
in diesem Teil der Arbeit beschrieben werden. 
Im folgenden geben wir eine Zusammenstellung der hier er- 
haltenen neuen Kristallarten. 
Anorthit monoklin. CaAl,Si,0, (vergl. Tafel, Fig. 12). 
Körnige bis dicktafelige, manchmal auch etwas längliche Kristalle. 
Sie löschen mit allen Kanten schief aus. Öfter wurden rhombenförmige 
Umrisse beobachtet. Es bildet dann a mit einer Kante einen Winkel von 
zivka 36°. Häufig wird der spitze Winkel des Rhombus durch eine 
Kante abgestumpft. Infolge ihrer schiefen Auslöschung an allen 
Kanten müssen die Kristalle dem tri- 
klinen System angehören. Ihre Bre- 
chungsexponenten sind ähnlich wie der 
des Anilins (» = 1,5843), und zwar ist 
der kleinere etwas kleiner, der grössere 
sehr wenig grösser als derjenige dieses 
Mediums. Durch Salzsäure werden die 
Kristalle unter Gelatinieren zersetzt. 
Die Doppelbrechung ist von der Grössen- 
ordnung derjenigen des Anorthits. Mit 
ie Wasser in der Bombe erhitzt zeigen 
sie- keine Veränderungen. Die durch 
Zersetzung des gut ausgewaschenen Kristallpulvers mit HNO, erhaltene 
Lösung gab mit Silbernitrat keine Salzsäurereaktion. Alle diese Eigen- 
schaften stimmen mit den für Anorthit angegebenen überein. Für dieses 
Mineral ist «= 1,575; ß=1,583; y= 1,588, was mit meinen Be- 
obachtungen am künstlichen Mineral in Einklang steht. Dies ist 
deshalb bemerkenswert, weil gerade bei denjenigen Versuchen, in 
welchen die Kristalle am besten ausgebildet auftraten (Vers. 153 
und 160), die Beschickung infolge Korrosion der Bombenwandungen 
mit Eisen verunreinigt worden war. Da aber ein Eisengehalt die 
Lichtbrechung wohl immer stark erhöht, darf angenommen werden, 
dass meine Kristalle ziemlich eisenfrei sind und aus reinem Anorthit 
bestehen. 5 
17. Stäbehenförmige monokline Kristalle (vergl. Tafel 1, 
Fig. 17) (Fig. 6 im Text). 
Dieselben zeigen die charakteristischen Durchkreuzungszwillinge, 
welche einen Winkel von 81°+ 1° miteinander einschliessen. Wenn 
Vierteljährsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 6 
HP 
